SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 977 
& les matières hétérogènes qui l’enveloppent , tout coule enfemble dans 
un baflin de brafque pratiqué au bas du fourneau. Le fer & les fcories 
liquides reftent en partie confondus enfemble; les parties vitrifées 
furnagent, on les enlève à mefure que le baftinfe remplit, & lorfquil 
eft plein de métal, on le perce pour couler le fer en lingots qu'on 
appelle gueufes. En cet état ; le métal eft très-aigre & très-impur; 
il faut l’affiner à la forge par un feu plus doux, pour le débarrafer 
d’une partie des fcories demi-vitrifiées qui fe font empätées avec le 
fer, ainfi que les matières réfractaires qui ont été entrainées dans 
le bafin pendant la fonte. Ce mêlange eft une des caufes qui rendent 
le fer aigre & caflant; mais une autre caufe qui y contribue peut-être 
encore plus, c’eft le refroidiffement très-fubit en fufon lorfqu’il coule 
dans la lingotière. Le contaë& de l’air froid donne à fes parties péné- 
trées de feu une efpèce de trempe qu’il ne peut perdre qu’à force d’être 
alternativement chauffé & travaillé fous le marteau qui dégage en même 
tems les parties groflières & terreftres , & le laittier dont la fubftance 
du fer efl encore imbue. 
La méthode que décrit M. Tronfen, diffère entièrement de celle-ci. 
Elle n’emploie que de très-petits fourneaux qui n’ont pas trois pieds 
de hauteur, que lon conftruit & que l’on démolit très-aifément à 
chaque cuite. On établit le fourneau fur une efpèce de forge , peu dif- 
férente de celles dont on fe fert ailleurs pour affiner le fer ; & toutes 
les opérations que le métal doit fubir, à commencer par le grillage de 
la mine, fe font fucceflivement fur cette forge. Ce n’eft pas la diffé- 
rence des pefanteurs fpécifiques qui fépare le fer & le laitrier; c’eft 
la feule différence de fufbilité entre le fer & les matières qui l’accom- 
pagnent dans fa mine; les fcories fe fondent fans que le métal entre 
en fufon; c’eft une efpèce de rafage ou de liquation femblable à celle 
que l’on pratique pour féparer le plomb du cuivre, lorfqwon veut en 
tirer l’argent. 
Pour conftruire ces petits fourneaux, on fait un enduit de brafque 
fur le fol de la forge, en ménageant un baffin de la même brafque au- 
deflous de la tuyère ; autour de cette tuyère, on conftruit un petit 
mur avec des charbons pofés en long les uns fur les autres, ils ont 4 
ou ÿ pouces de longueur , & forment ainfi autour de la tuyère une 
efpèce de puits demi-circulaire d’environ 18 pouces de rayon de 2 
pieds & demi de profondeur; derrière ce petit mur de charbon, onen 
forme un autre , épais de fix pouces, avec la mine que l'on veut réduire; 
elle eft déja grillée & concaflée en morceaux gros comme des noix; 
en la caflant, on a eu foin d’en féparer à la main les morceaux de 
quartz & les pyrites; on foutient le fecond mur , en faifant pardehors 
un conduit de brafque, & on l’appuie avec de gros morceaux de mine 
brute rangés au pourtour & maçonnés ayec la même brafque, On les 
AVRIL 1772,Tome IL, 
